D E Dijon, lySS. 43 1 



il fe trouva net, fans dechet, affez doiix a la 

 lime & au marteau , & tout blanc dans fa caf- 

 fure ; on en forgea fans peine a chaiid iin petit 

 canif , qui prit la trempe & le poli, comme 

 iin acier fin & dur. La manganefe etoit de- 

 venue verte & adheroit a I'acier , mais fans 

 fufion. Une fonte d'un gris plus fonc^ fut 

 bien convertie en acier dans le meme ce- 

 ment , mais de qualite inferieure au prece- 

 dent ; elle n'avoit cependant pas perdu a la 

 cementation plus de 0,Oi de fon poids. 



Cette experience ayant et6 repetee fur la 

 fonte blanche, dans un creufet convert ex- 

 pofe pendant quatre heures au feu du four- 

 neau a vent , la fonte fe trouva bien convertie 

 en acier a fa furface, elle fe laifTa etendre a 

 froid & a chaud , mais il y avoit eu calci- 

 nation & dechet d'un pen plus de 0,10, & 

 il reitoit au centre un noyau qui etoit en- 

 core a Tetat de fonte. (a". /^.) 



41°. M. Rinman a encore eiTaye la mine 

 de zinc ou pierre calaminaire^ telle qu'on I'em- 

 ploie pour la preparation du laiton; un mor- 

 ceaii de fonte blanche provenant de chau- 

 diere, & refondue au fourneau de reverbere 

 de \ de pouce d'epaifTeur , y fut cement^ 

 pendant douze jours ; elle fe trouva nette 

 apr^s cela & fans apparence de calcination, 

 tres-douce a la lime , d'un grain blanc bril- 

 lant dans fa cafTure, abfolument comme le 

 fer apres la cementati«?n : elle fe forgea a 

 chaud, prit la trempe comme. un acier fi?:, feu- 

 lement un peu moins dur que I'acier de ce- 



Ff 



